## ANALISIS LAJU KOROSI BESI BETON DENGAN MEDIUM TANAH RAWA
Rahmaniah 1 , Nurul Amalia 1 , Ihsan 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar email: nia.physics08.uin@gmail.com, nurul.amalia@uin-alauddin.ac.id, ihsanphysics@uin-alauddin.ac.id
Abstract: The  research  on corrosion rate  analysis  of concrete  iron  with swamp soil medium has been conducted. The aims of this study were to determine  the corrosion rate  and  the types  of corrosion  that  occurred  in concrete  iron  with  swamp  soil  medium.  The  methods  of  this  study  are Weight  Loss method, Atomic  Absorption  Spectroscopy  (AAS) test,  and Scanning  Electron  Microscope-Energy  Dispersion  X-Ray  (SEM-EDX) . This study  used  a  different immersion time  variant, such  as  20  days,  40 days, 65 days, and without medium for 65 days. The concrete iron used in this study is concrete U-24 or plain concrete iron 10. The corrosion rate that  occurs  in  iron  concrete  with  swamp  soil  medium  at  20  days immersion  is  20977.5868  mmpy,  40  days  immersion  is  17721.9174 mmpy,  65 days immersion is 16932. 9071 and 65 days without a medium are 3023.3793 mmpy. The more time, the rate of corrosion become more slowly due to the influence of corrosion products that have occurred. The corrosion rate  without the  medium  is slower  than the corrosion rate  with the  medium.  The  types  of  corrosion  that  occurs  in  concrete  iron  with swamp soil medium are crevice corrosion and pitting corrosion .
Keywords : corrosion rate, concrete iron, swamp soil.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  dengan  laju  pertumbuhan penduduk  yang  kian  meningkat,  mengakibatkan  kebutuhan  akan  prasarana  dan sarana  fisik  juga  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Badan  Pusat  Statistik (2010 – 2015) mencatat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1% - 3%.  Tingginya  laju  pertumbuhan  penduduk  itu  membutuhkan  penambahan prasarana  dan  sarana.  Prasarana  dan  sarana  tersebut  bangunan –bangunan berupa  rumah,  gedung,  pabrik  dan  sebagainya.  Bangunan –bangunan  tersebut tidak hanya berlokasi di  kawasan anti mainstream, tetapi juga banyak bangunan yang  berlokasi  di  pantai,  daerah  rawa,  daerah  bekas  tempat  pembuangan sampah, dan sebagainya.
Besi  menjadi  salah  satu  kebutuhan  yang  paling  banyak  digunakan  untuk prasana  dan  sarana  fisik  tersebut.  Besi  adalah  unsur  yang  paling  melimpah dibumi  karena  pada  inti  bumi  sebagian  besar  terdiri  dari  paduan  besi-nikel  dan sekitar  5%  terdapat pada  kerak bumi. Besi sebagian besar  berada dipermukaan bumi  karena  adanya  pengaruh  oksidasi  ketika  bersentuhan  dengan  udara.  Besi banyak  digunakan  dari  pada  logam  yang  lainnya  untuk  memproduksi  paduan logam. Paduan logam tersebut  banyak berupa paduan besi dengan karbon yang
menjadi elemen utama untuk membuat baja. Paduan logam tersebut seperti besi cor, besi kasar, besi tempa, baja, dan besi beton.
Salah  satu pemanfaatan besi  yang umum adalah beton bertulang. Beton bertulang  digunakan  sebagai  struktur  utama  pendukung  berdirinya  sebuah bangunan.  Beton  bertulang  merupakan  kombinasi  dari  beton  dan  baja  tulangan memberikan  kekuatan  tarik  yang  tidak  dimiliki  beton.  Baja  tulangan  atau  yang lebih  dikenal  dengan  besi  beton  oleh  orang  awam.  Tanpa  besi,  beton  bertulang akan  retak  dengan  mudah  akibat  gangguan-gangguan  kecil  seperti  transportasi yang lewat.
Penggunaan  besi  beton  sebagai  bahan  konstruksi  banyak  digunakan karena tidak memerlukan biaya pemeliharaan  yang tinggi,  dapat  bangunan yang kokoh  dan  ekonomis.  Bahan  baku  besi  beton  adalah  billet.  Besi  beton  yang banyak  dipilih  oleh  masyarakat  untuk  pembangunan  rumah  adalah  besi  beton polos  atau  besi  U-24.  Salah  satu  kelemahan  besi  adalah  mudah  mengalami korosi.
Korosi atau pengkaratan adalah pengerusakan material yang  disebabkan oleh  pengaruh  lingkungan  dan  sekitarnya.  Selain  itu,  pembangunan  sekarang banyak  dilakukan  di  lingkungan  korosif  dan  banyak  pekerja  tidak  mengetahui bangunan  yang  rusak  dan  roboh  tersebut  diakibatkan  oleh  korosi.  Lingkungan korosif  adalah  lingkungan  yang  terdapat  banyak  zat  korosif  yang  dapat menyebabkan terjadinya korosi karena kondisi lingkungan fisik (air, tanah, udara) yang  mengalami  pencemaran  dan  dipengaruhi  oleh  pH  lingkungan  tersebut.  pH lingkungan  dapat  berubah  akibat  dari  peristiwa  alam  seperti  di  daerah  rawa. Daerah rawa memiliki pH sekitar 4,5 akibat rawa yang airnya selalu tergenang.
Luas  lahan  rawa  di  Indonesia  diperkirakan  mencapai  33,39  juta  Hektar. Secara  garis  besar,  rawa  dominan  ada  di  empat  pulau  besar  yaitu  Sumatera, Kalimantan,  Papua  dan  sebagian  kecil  Sulawesi  (Pusdatarawa,  2017).  Sulawesi Selatan  khususnya  dibeberapa  kabupaten/kota  memiliki  lahan  rawa.  Salah satunya  yang  memiliki  lahan  rawa  di  Sulawesi  Selatan  terdapat  di  Danau Mawang  kabupaten  Gowa.  Melihat  hal  tersebut  perlu  diketahui  kondisi  tanah rawa  terhadap  korosi  yang  terjadi  pada  besi  beton  agar  memberikan  informasi terhadap masyarakat  sekitar.
Penelitian  yang  dilakukan  Sulistyoweni  W  (2002),  mengenai  analisa  laju korosi pada tulangan beton dengan merendam tulangan beton (St 37) selama 60 hari ke dalam air rawa tercemar dengan perlakuan digerakkan naik turun secara periodik  dalam  rendaman  sehingga  besarnya  laju  korosi  adalah  37,59  mpy. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  Analisis Laju  Korosi  Besi  Beton  dengan  Medium  Tanah  Rawa  dengan  menggunakan metode weight loss .

## 2. METODE PENELITIAN Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  gurinda,  gergaji  besi, mistar,  jangka  sorong  digital,  sekop,  toples  plastik,  meteran,gelas  kimia,  bulp, pipet  skala,  corong,  tabung  ukur,  labu  semprot,  spatula,  lemari  asap,  hot  plate, neraca analitik, Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) Varian AA240FS, 4 in 1 Soil Survey Instrument , Scanning Electron Microscope – Energy dispersion X-Ray (SEM-EDX)  dan X-Ray Flourecence (XRF)
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  besi  beton  polos, amplas,  waterone,  HN O3 65%,  HCIO 4 60%,  Standar  Magnesium  (Mg),  Standar Kalium (K), Standar  Kalsium (Ca),  Standar Besi  (Fe), tanah rawa, kertas saring, tissue, batu didih dan aluminium  foil.

## Prosedur  Penelitian

## Preparasi  sampel
Besi beton polos dipotong dengan menggunakan gergaji besi  menjadi 15 bagian  dengan  panjang  tiap  bagian  sebesar  3  cm  yang  telah  diukur menggunakan  mistar  Besi  yang  telah  dipotong  kemudian  diamplas  sampai terlihat  mengkilap . Selanjutnya  besi  dicuci  menggunakan  waterone  untuk menghilangkan  serbuk-serbuk  dari  besi  yang  telah  diamplas  dan  dikeringkan. Setelah  itu,  mengukur  diameter  dan  tinggi  besi  menggunakan  jangka  sorong digital  dikarenakan  setelah  diamplas  besi  akan  mengalami  perubahan  diameter dan panjang.

## Preparasi  Medium
Mengambil  tanah  rawa  di  Danau  Mawang  kabupaten  Gowa,  Sulawesi Selatan sebanyak 6 titik yaitu titik A, titik B, titik  C, titik D, titik E dan  titik F. Jarak antara titik satu dengan  titik yang lainnya  ±100 meter. Mengukur kedalam tanah yang  diambil  tiap  titik  dari  permukaan  air  ke  tanah.  Memisahkan  tanah  dengan lumpur.  Kemudian  meletakkan  tanah  yang  telah  diambil  kedalam  toples  untuk setiap titik.Kemudian pisahkan sebagian tanah untuk  digabungkan menjadi satu. Untuk  tanah  titik  A  dan  titik  D  digabungan,  titik  B  dan  titik  E  digabungkan,  dan untuk titik C dan titik F digabungkan.

## Pengujian  Kandungan  Logam pada Tanah
•  Destruksi basah
Tanah  yang  telah  digabungkan  sehingga  total  3  sampel  tanah  menjadi  6 sampel tanah yang akan menjadi 6 larutan yaitu A,B,C,D,E, dan F. Menyediakan 6 gelas kimia yang dilabel dengan huruf A, B, C, D, E dan F. Menimbang sampel tanah  sebesar  5  gram  untuk  tiap  gelas  kimia  dengan  menggunakan  neraca analitik  2  digit.Mencampurkan  100  ml  waterone  pada  tiap  sampel  tanah  yang telah ditimbang.Menambahkan batu didih, 5 ml HNO 3 konsentrasi 65% untuk tiap sampel  tanah.Memanaskan  sampel  tanah  hingga  50  ml  menggunakan hot plate Setelah  50  ml,  dinginkan  sampel  tanah kemudian tambahkan 1 ml HCIO 4 konsentrasi 60% tiap  sampel tanah. Memanaskan kembali sampel tanah hingga 20  ml  kemudian  dinginkan.  Setelah  sampel  tanah  dingin,  saring  sampel  tanah menggunakan  kertas  saring  ke  tabung  takar  100  ml  dengan  menambahkan waterone secukupnya  hingga  mencukupi 100 ml.
•  Proses Larutan Standar
Larutan  standar  yang  dibuat  yaitu  magnesium  (Mg),  kalium  (K),  kalsium (Ca)  dan  Besi  (Fe).  Menyediakan  5  buah  tabung  takar  50  ml,  pipet  tetes  25  ml dan  gelas  kimia  300  ml.  Tabung  takar  diberi  label  5  ppm,  10  ppm,  15  ppm,  20 ppm,  dan  25  ppm.  Mengencerkan  larutan  induk  100  ppm  menjadi  5  ppm  yaitu dengan  memipet  2,5  ml  larutan  induknya  kemudian  memasukkan  ke  dalam tabung  takar  50  ml.  Setelah  itu  masukkan  waterone  sampai  batas  pada  tabung takar.  Untuk  10  ppm  memipet  sebanyak  5  ml  larutan  induk  lalu  dimasukkan dalam  tabung  takar  50  ml.  Setelah  itu  masukkan  waterone  sampai  batas  pada tabung  takar.  Melakukan  hal  yang  sama  dengan  15  ppm,  20  ppm,  dan  25  ppm dengan  menggunakan  rumus  pengenceran.  Setelah  itu,  melakukan  pengujian logam  magnesium  (Mg)  dengan  menggunakan  alat Atomic  Absorption Spectrophotometry (AAS). Lakukan hal yang sama dengan kalium (K) dengan  3 ppm, 6 ppm, 9 ppm, 12 ppm, dan 15 ppm; kalsium  (Ca) dengan  10 ppm, 20 ppm, 30  ppm,  40  ppm,  dan  50  ppm;  besi  (Fe)  dengan  10  ppm,  20  ppm,  30  ppm,  40 ppm dan 50 ppm.
•  Persiapan injek ke alat Atomic  Absorption Spectrophotometry (AAS) Menyiapkan  larutan  blanko,  medium  dan  larutan  standar  secara  berurut.
Mengoperasikan  alat  dan  mengoptimalkan  sesuai  petunjuk  alat  untuk pengukuran  magnesium  (Mg). Mengaspirasikan  larutan blanko ke dalam AAS-
Nyala  kemudian  mengatur  serapan  nol.  Mengaspirasikan  larutan  standar  satu persatu  ke  dalam  alat  AAS-Nyala  kemudian  mencatat  nilai  absorbansi  yang muncul  pada  layar  komputer  dengan  panjang  gelombang  202,6  nm.  Membuat kurva kalibrasi dari nilai-nilai absorban yang diperoleh. Melakukan hal yang sama untuk sampel medium yang diuji. Setelah semua sampel medium telah diuji maka mengulangi  pengukuran  untuk  kalium  (K)  dengan  panjang  gelombag  409,4  nm, kalsium  (Ca)  dengan  panjang  gelombang  239,9  nm,  dan  besi  (Fe)  dengan panjang gelombang  217 nm.

## Pengujian  Laju Korosi
Menimbang  besi  yang  telah  dibersihkan  untuk  menentukan  massa  awal menggunakan  neraca  analitik  4  digit.  Kemudian  besi  direndam  pada  medium tanah  rawa  selama  20  hari,  40  hari,  dan  65  hari  pada  suhu  ruang  dan  65  hari tanpa  perendaman  pada  suhu  ruang.  Setelah  20  hari,  40  hari,  dan  65  hari sampel diangkat dan dilakukan pembersihan produk korosi dan  mencuci dengan waterone.  Setelah  kering  dilakukan  penimbangan  akhir  untuk  mengetahui kehilangan  massa  pada  sampel.  Selanjutnya  mencatat  hasilnya  pada  tabel pengamatan.  Pengujian  Scanning Electron  Microscope (SEM)
Pengujian Scanning  Electron  Microscope (SEM)  adalah  pengujian  untuk menentukan  jenis  korosi  yang  terjadi  dengan  mengetahui  morfologinya. Pengujian  ini  dilakukan  di  Pusat  Penelitian  Fisika-Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia (P2F-LIPI) kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek).

## 3. HASIL PENELITIAN
Konsentrasi  Tanah
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Sulistyoweni  W  (2002),  dalam  air rawa  dimungkinkan  terdapat  bakteri  anaerob  seperti D.desufulriconse .  Bakteri tersebut  merupakan  bakteri  penyebab  terjadinya  korosi.Tanah  rawa  yang digunakan  memiliki  pH  tanah  sebesar  4,5  sampai  dengan  5,5.  Tanah  rawa dilakukan  pengujian  kandungan  unsur-unsur  tersebut.  Untuk  mengetahui  unsur- unsur  tersebut  maka  dilakukan  pengujian  dengan  metode Atomic  Absorption Spectrophotometer (AAS). Berikut disajikan  dalam bentuk tabel dibawah  ini.
Tabel 1 . Kadar unsur logam dalam tanah rawa Unsur Kadar dalam tanah rawa (ppm) Magnesium 22,4710 Kalium 14,3571 Besi 247,9603 Kalsium 28,5111
Pada  tabel  1,  tanah  rawa  memiliki  unsur  besi  yang  tinggi  dibandingkan dengan unsur magnesium, kalium, dan kalsium. Unsur besi dapat menjadi media pengkorosi  dimana  ion  ini  berionisasi  dan  menempel  dengan  besi  beton sehingga terjadinya  korosi namun ada juga unsur besi yang ionnya terlepas dan terurai dengan tanah rawa. Namun, untuk magnesium, kalium dan kalsium dalam tanah rawa memiliki kadar yang rendah. Sehingga tidak memiliki  pengaruh yang besar terhadap korosi yang terjadi.

## Laju Korosi
Waktu perendaman  yang dilakukan terbagi  atas 20 hari, 40 hari dan 65 hari pada medium tanah rawa. Nilai laju korosi seperti pada table 2 diperoleh  dengan menggunakan  persamaan  berikut:

## 𝑣 = 𝐾 × ∆𝑚
𝜌 × 𝐴 × 𝑡
Keterangan  :
v : Laju korosi (mm/tahun) m : Massa yang hilang (gram) ρ : Massa jenis (gram/cm 3 ) A : Luas permukaan  sampel (cm 2 ) t : Lama waktu perendaman  (detik)
Tabel 2. Hasil pengamatan  laju korosi besi beton polos
Sampel Luas permukaan (mm 2 ) Densitas (gram/mm 3 ) Kehilangan massa (gram) Laju Korosi (mmpy) Umur besi (tahun) A1 902,156 0,008 0,094 20.977,587 7,6152 A2 912,276 0,008 0,156 17.721,917 9,0313 A3 896,925 0,008 0,257 16.932,907 9,2645 A4 932,744 0,008 0,042 30.23,379 53,1467
Keterangan : A1 = perendaman 20 hari, A2 = perendaman 40 hari, A3 = perendaman  65 hari, A4= 65 hari tanpa perendaman
Pada tabel 2 dijelaskan bahwa besi beton dengan medium tanah rawa 20 hari  perendaman  dengan  luas  permukaan  902,156  mm 2 diperoleh  umur  besi 7,6152 tahun jika  laju korosi yang terjadi pada besi beton tersebut konstan yaitu sebesar 20.977,587  mmpy.
Grafik 1. Laju Korosi pada besi beton polos
Keterangan  : A1 = Perendaman  20 hari, A2 = Perendaman  40 hari, A3 = Perendaman  65 hari, A4 = Tanpa Perendaman  65 hari.
25000 20000 15000 10000 20977,5868 17721,9174 16932,9072 5000 3023,3793 0 A1 A2 A3 A4 Waktu Perendaman L a ju k o r o si ( m m p y )
12,9685 12,8750 12,9687 13,4625 12,8122
13,2054 13,0959 13,0541 0,0935 0,1564 0,2571 0,0418
Pada  grafik  1,  menunjukkan  laju  korosi  yang  direndam  selama  20  hari pada tanah rawa yang terjadi sebesar 20.977,5868 mmpy. Namun, untuk sampel berikutnya  yaitu  perendaman  40  hari  dan  65  hari  terjadi  penurunan  laju  korosi. Hal  ini  disebabkan  karena  produk  korosi  yang  dihasilkan  semakin  lama  akan mengalami  penebalan  dan  menyebabkan  bagian  luas  permukaan  besi  beton yang  belum  terkorosi  menjadi  tertutup  yang  mengakibatkan  laju  korosi mengalami  penurunan  dengan  bertambahnya  waktu  perendaman.  Untuk perendaman  65  hari tanpa perendaman  memiliki laju korosi sebesar  3.023,3793 mmpy  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  yang  lainnya  karena  media  untuk terjadinya  korosi  tidak  ada  dan  didukung  dengan  tidak  adanya  kontak  langsung dengan udara terbuka yang mengakibatkan  korosi melambat.
Pada  sampel  A1  sebelum  dilakukan  perendeman  selama  20  hari  pada tanah  rawa  terlebih  dahulu  dilakukan  penimbangan  untuk  massa  awal  sebesar 12,9685 gram dan setelah direndam selama 20 hari dengan medium tanah rawa, dilakukan  pembersihan  produk  korosi  dan  ditimbang  kembali  untuk  massa  akhir sebesar  12,8750  gram  sehingga  kehilangan  massa  sebesar  0,0935  gram  yang merupakan  produk  korosi.  Kehilangan  massa  yang  didapatkan  terjadi  karena logam  seperti  besi  beton  akan  selalu  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya untuk  mencapai  kestabilan,  sehingga  ketika  logam  berada  dalam  udara  akan melepaskan elektron dan elektron tersebut akan ditangkap dan bereaksi dengan uap air yang berada pada tanah rawa.Untuk sampel A4 yang memiliki kehilangan massa  yang  sedikit  akibat  tidak  adanya  media  terbesar  penyebab  korosi  dan didukung oleh wadah yang hanya menggunakan  suhu ruang.
Hasil perhitungan laju korosi untuk sampel besi beton polos secara umum dari  waktu  perendaman  20  hari,  40  hari,  65  hari  dan  65  hari  tanpa  perendaman didapatkan  nilai  laju  korosi  yang  mengalami  penurunan  dan  untuk  ke hilangan massa  masing-masing  sampel  mengalami  kenaikan  yang  signifikan  secara kontinu  kecuali  sampel  yang  berada  pada  65  hari  tanpa  perendaman  karena tidak  adanya  media  terbesar  pendukung  terjadinya  korosi.  Hal  ini  terjadi  akibat produk karat yang dihasilkan setelah 20 hari akan menghambat kontak langsung besi beton dengan tanah rawa sehingga laju korosi mengalami penurunan setiap betambahnya  waktu  walaupun  produk  korosi  yang  dihasilkan  semakin  besar tetapi  tidak  mengalami  perubahan  secara  konstan,  seperti  ditunjukkan  pada grafik 3.
Grafik 2 . Perubahan  massa pada besi beton polos
Keterangan  : massa = massa awal = massa akhir, =kehilangan Waktu Perendaman A4 A3 A2 A1 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ma ss a ( g ra m )
,
Grafik 3. Hubungan laju korosi dengan kehilangan  massa pada besi beton polos untuk perendaman
Keterangan : a1,a2,a3 = kehilangan massa; b1, b2, b3 = laju korosi a1,b1=A1; a2,b2= A2; a3,b3 = A3.
Berdasarkan  grafik  3,  dapat  dilihat  bahwa  laju  korosi  mengalami penurunan  dan  untuk  kehilangan  massa  mengalami  kenaikan.  Hal  ini  terjadi karena  produk  korosi  yang  telah  terjadi  selama  20  hari  menghambat  kontak langsung  dengan  tanah  rawa  sehingga  laju  korosi  semakin  menurun  setiap betambahanya  waktu  perendaman.  Walaupun  kehilangan  massa  mengalami kenaikan  akan  tetapi  kenaikan  yang  terjadi  tidak  secara  konstan.  Berbeda dengan  korosi  yang  terjadi  ketika  ada  medium  dan  tanpa  medium  dapat ditunjukkan  pada grafik 4.
Grafik 4. Hubungan  laju korosi dengan kehilangan  massa pada besi beton yang perendaman  dan tidak perendaman
Keterangan : a3,a4 = kehilangan massa; b3,b4 = laju korosi; a3,b3 = A3; a4,b4 = A4.
Berdasarkan  grafik 4 dapat dilihat laju korosi mengalami  penurunan dan untuk  kehilangan  massa  juga  mengalami  penurunan.  Hal  ini  terjadi  karena sampel A4 tidak memiliki medium korosif dan berada pada suhu ruang sehingga tidak  mengalami  proses  oksidasi  walaupun  terdapat  produk  korosi  tetapi  korosi yang dihasilkan sedikit akan melambatnya  proses korosi itu sendiri. Perbedaan
30000
25000
a1=0.0935, b1=20977.5868
20000 a3=0.2571, b3=16932.9072 a2=0.1564, 15000 b2=17721.9174 10000 5000 0.00 0.05 0.10 0.15
0.20 0.25 0.30 Kehilangan Massa (gram) La ju K or os i ( m m py ) 20000 15000 a3=0.2571, b3=
16932.9072
10000
5000 a4=0.0418, b4= 3023.3793 0 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 Kehilangan Massa (gram) La ju K or os i ( m m py )
A C D
laju  korosi  yang  terjadi  antara  sampel  A1,  A2,  A3  dan  A4  akibat  mediumnya. Tanah rawa merupakan medium yang digunakan pada penelitian ini. Tanah rawa yang  digunakan  memiliki  pH  sebesar  5  yang  berarti  tanah  rawa  bersifat  asam yang  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  korosi.  Tanah  rawa  juga memiliki bakteri anaerob yang dapat menyebabkan terjadinya korosi dan memiliki unsure yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi yaitu besi (Fe) yang memiliki kadar yang tinggi pada tanah.
Hasil Uji Scanning  Electron Microscopy – Energy Dispersion X-Ray (SEM-

## EDX)
Gambaran  mengenai  morofologi  dari  besi  beton  yang  mengalami  korosi dan  besi  beton  yang  tidak  mengalami  korosi  dengan  menggunakan  SEM. Sehingga  dapat  mengetahui  jenis  korosi  yang  terjadi  pada  besi  beton  dengan medium dan tanpa medium. Besi beton yang dilakukan pengujian SEM yaitu besi beton  dengan  medium  65  hari  perendaman.  Berikut  gambar  yang  yang  dapat diamati melalu hasil foto SEM.
Gambar 1 . Foto SEM pada besi beton tanpa medium (A) perbesaraan  100X, (B) perbesaran  500X.
Gambar 2 . Foto SEM pada besi beton dengan medium (C) perbesaran  100X, (D) perbesaran  1000X.
A B
Gambar  (C)  dan  gambar  (D)  merupakan  gambaran  besi  beton  dengan medium  65  hari  perendaman.  Gambar  (A)  dan  gambar  (B)  merupakan  gambar potongan  besi  beton  tanpa  adanya  perlakuan  untuk  terjadinya  korosi.  Gambar (C)  dengan  perbesaran  100X  terjadi  perubahan  penampilan  dengan  adanya produk  korosi  berbeda  dengan  gambar  (A)  dengan  perbesaran  gambar  yang sama  dan  gambar  (B)  dengan  perbesaran  500X,  karena  besi  beton  tersebut merupakan  potongan  yang  dimaksudkan  sebagai  perbandingan  dengan  sampel yang  mengalami  korosi.  Menurut  Ainulrizal  Helmi  (2015)  dalam  penelitiannya mengenai korosi yang terjadi pada stainless steel  dengan medium air nira lontar terjadi  rengkahan-rengkahan  antar  partikel  dan  akibatnya  pori-pori  semakin melebar  dan  mudah  diterobos  oleh  atom-atom  pengkorosif,  jika  ini  dibiarkan terus  menerus  spesimen  akan  terjadi  pengeroposan  yang  mengakibatkan terjadinya  korosi  sumuran  dan  korosi  celah.  Hal  ini  sama  dengan  gambar  (D) dengan perbesaran 1000X, ditunjukan dengan retakan-retakan yang terjadi pada permukaan  besi  beton  serta  adanya  lubang.  Jenis  korosi  yang  terlihat  pada gambar  (C)  dan  gambar  (D)  yaitu  korosi  sumuran  ( pitting  corrosion )  dan  korosi celah  ( crevice  corrosion) .  Ditunjukkan  denga  permukaan  besi  beton  yang mengalami  keretakan dan berlubang  akibat korosi.
Tabel 3 . Hasil uji SEM-EDX mapping  pada besi beton polos
No Perlakuan  pada besi beton Unsur 1 Tanpa perlakuan Si, Fe, O 2 Menggunakan  medium tanah rawa selama 65 hari Al, Cl, Fe, O, Si, S
Berdasarkan  hasil  EDX  mapping  pada  besi  beton  tanpa  perlakuan terdapat  unsure  besi  (Fe),  oksigen  (O),  dan  silika  (Si).  Untuk  besi  beton  yang mengalami  pengkaratan  menggunakan  medium  tanah  rawa  selama  65  hari  di tunjukkan  hasil  EDX  mapping  adanya  penambahan  unsur  yaitu  alumunium  (Al), klorida  (Cl),  dan  sulfur  (S).  Klorida  (Cl)  dan  sulfur  (S)  merupakan  unsure  asam sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya  korosi.  Adanya  pengurangan  unsure besi  (Fe)  pada  besi  beton  yang  berarti  terjadi  pelepasan  elektron  dan penambahan  unsur  oksigen  (O)  pada  besi  beton  yang  berarti  terjadi penangkapan elektron. Hal ini ditunjukan dengan adanya perbedaan warna pada besi  beton  yang  tidak  mengalami  pengkaratan  dan  besi  beton  yang  mengalami pengkaratan.  Besi  beton  yang  tidak  mengalami  pengkaratan,  unsur  besi  (Fe) lebih  terang  dibandingkan  besi  beton  yang  mengalami  pengkaratan.  Begitu  pula pada  besi  beton  yang  tidak  mengalami  pengkaratan,  unsur  oksigen  (O)  memilik warna yang lebih gelap dibandingkan  besi beton yang mengalami pengkaratan.

## 4. SIMPULAN
Adapun  simpulan  pada  penelitian  ini  adalah  tanah  rawa  memiliki  pH  4,5 hingga 5,5 berarti tanah bersifat asam yang mengakibatkan laju korosi pada besi beton U-24 atau besi beton polos semakin  cepat dibandingan dengan besi beton tanpa  medium.  Medium  yang  digunakan  tanah  rawa  juga  mengandung dimungkinkan  mengandung  mikroba  yang  dapat  mempengaruhi  laju  korosi. Sehingga  hasil  laju  korosi  pada  sampel  yang  menggunakan  medium  sebesar 20.977,5868  mmpy;  17.721,9174  mmpy;  16.932,9072  mmpy  dan  untuk  laju korosi yang dihasilkan tanpa medium  sebesar 3.023,3793 mmpy. Korosi yang
terjadi  pada  besi  beton  yang  dengan  medium  65  hari  perendaman  yaitu  korosi sumuran ( pitting corrosion )  dan korosi celah  ( crevice corrosion ).

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  Yudha  Kurniawan,  dkk. Analisa  Laju  Korosi  pada  Pelat  Baja  Karbon dengan Variasi Ketebalan  Coating . Jurnal Teknik. Vol 4 No1 (2015): 1-5. ASTM  Internasional.  (2004).  ASTM  G31-72: Standar  Practice  for  Laboratory Immersion  Corrosion Testing Of Metals . United State Besi. “Ensiklopedai Bebas” . http://budisma.net/2015/03/pengertian-ciri-dan-sifat- besi.html ( diakses 10 Juli 2018)
Besi  beton. “Ensiklopedai  Bebas”. https://www.besibeton.net/products/besi- beton-polos-sni-10mm/(diakses  10 Juli 2018)
Besi Beton. “Ensiklopedai Bebas”. https://nikifour.co.id/mengenal-besi-beton-dan- memilih-kualitas-terbaik/  (diakses 09 Juli 2018) Chang,  Raymond.  (2005). Kimia  Dasar  Edisi  Ketiga  Jilid  2. Jakarta  :  Erlangga. Fontana, Mars Guy. 1986. Corrosion  Engineering. Singapore : McGraw-Hill  Book Co.
Gapsari, Femiana.  2017. Pengantar Korosi .  Malang : UBMedia Haryono, G. 2010 . Ekstrak Bahan Alam sebagai Inhibitor Korosi . Jurnal. Vol. 16 (1): 1-6.
J.,Trethewey,  KR.  1991. Korosi .  Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama. Kementrian  Agama R.I., “ Mushaf An-Nazhif  Edisi Terjemahan  Tajwid ”,Surakarta:
PT. Tiga Serangkai.  2014 Khiatuddin,  Maulida.  2003. Melestarikan  Sumberdaya  air  dengan  Teknologi Rawa Buatan . Yogyakarta:Gadjah  Mada University Press Knofel,  Dietbert.  1978. Corrosion  Of  Building  Material .  United  States  :  Van Nostrand Reinhold  Company Chamberlain.
Notohadiprawiro, Tejoyuwono. 2006. Tanah dan Lingkungan . Repro:Ilmu Tanah Universitas  Gaja Mada
Prameswari,  Bunga. 2008. Studi Efektifitas Lapis  Galvanis Terhdapa Ketahanan Korosi Pipa Baja ASTM A53 Di Dalam Tanah (Underground Pipe) . Skripsi Fakultas Teknik Unvesitas  Indonesia.  Jakarta
Permadi, Lingga Bayu  dan  Aisyah Endah  Palupi. Analisa Laju  Korosi Pada Baja Karbon  Ringan  (Mild  Steel)  Dengan  Perlakuan  Bending  Pada  Media Pengkorosi  Larutan . JTM. Vol 3 No 1(2014):  49-54. Priyotomo,  Gadang.  2018. Kamus  Saku  Korosi  Material .  Banten  :  Puspiptek. Rawa. “ Ensiklopedai  Bebas”. http://www.g-excess.com/pengertian-rawa-atau- tanah-rawa.html  (diakses  11 Juli 2018)
Republik  Indonesia.  1991.  “ Peraturan  Pemerintah  No.27  Tahun  1991  tentang Rawa” . Sekretaris  Negara. Jakarta Sam,Alimuddin. Analisa  Kecepatan  Korosi  Pipa  Galvanis  Pada  Tanah  Dengan Tingkat Kehalusan  yang Berbeda. Jurnal Teknik Mesin . Vol.3 No.4 (2005)
Shihab, M.Quraish. 2003. Tafsir Al-Mishbah Vol 14 . Jakarata : Lentera Hati Shihab,  M.Quraish.  2004. Tafsir Al-Mishbah Vol 8 . Jakarata  : Lentera Hati Shihab, M. Quraish. 2009. Tafsir  Al Mishbah  Vol 9 . Jakarta : Lentera Hati Sidiq,  M.Fajar. Analisa  Korosi  dan  Pengendaliannya .  Jurnal  Foundry  Vol.  3  No.  1 (2013): 25  -30.
Sudarti,  Tety. Mekanisme  Inhibisi  Korosi  Baja  Karbon  Dalam  Lingkungan  Airs Sadah . Jurnal. Vol 1 No.2 (2014):16-31.
Syabatini,  Annisa.  2009. Analisis  Cd  dan  Cu  dengan  metode  Spektrofotometri Serapan Atom. Jurnal AAS
Tanah Rawa. “ Ensiklopedai Bebas”. https://geografi.sobatmateri.com/pengertian- ciri-jenis-dan-manfaat-rawa/  (diakses  11 Juli 2018)
Tanah Rawa. “ Ensiklopedai Bebas”. https://portal-ilmu.com/pengertian-jenis-dan- manfaat-rawa/  (diakses  11 Juli 2018) Uhlig,  H.H.  W.R.  Revie . 2000. Uhlig’s  Corrosion  Handbook,  John  Wiley  and
Sons p.582. New York.
Wahjudi,  Didik  dan  Roche  Alimin. Rekayasa  Mutu  Besi  Beton  dengan  Metode Taguchi. Jurnal Teknik Mesin Vol. 2, No. 2, Oktober  2000: 102 – 108 Widharto, Sri. 1999. Karat dan Pencegahannya . Jakarta: PT Pradnya Paramita. Wirarna,  dkk.  2015. Analisa  Kandungan  Timbal  pada  Buah  Apel  (Pyrus Malus,  L)  yang  dipajangkan  dipinggir  Jalankota  Palu  menggunakan Metode  Spektrofotometri  Serapan  Atom .  Jurnal  of  Natural  Science  Vol 4(1) : 32 – 45.